Kreosot -Natron. 235 



Kreosot -Natron. 



Da die Anwendung des Kreosot-Natrons seit dem 

 Bestehen der Fabrik zu Jeziorki bei Chrzanow immer 

 mehr Verbreitung findet und allgemein als das beste, 

 sicherste und billigste Schutzmittel des Holzes sich be- 

 währt, so theilt P. Gurniak in Teschen darüber Fol- 

 gendes mit: 



Das Kreosot-Natron wird, um Gefässe, Fracht und Spe- 

 sen möglichst zu vermeiden, in einem so concentrirten 

 Zustande versendet, dass zum gewöhnlichen Anstriche 

 1 Pfund Kreosot -Natron mit 4 Pfd. Wasser, und zur voll- 

 ständigen Durchdringung, wie z. B. für Eisenbahnschwel- 

 len, 1 Pfd. Kreosot-Natron mit 10 Pfd. Wasser verdünnt 

 werden muss. 



Den neuesten Erfahrungen gemäss hat sich das ver- 

 dünnte Kreosot -Natron, auf folgende Art angewendet, am 

 besten bewährt: 



Das Holz wird durch zweimaliges Bestreichen mit 

 der Verdünnung getränkt und nachdem die Lösung ein- 

 gedrungen, was sehr rasch geschieh |;, wird dasjenige Holz, 

 welches dem Wetter oder der Bodenfeuchtigkeit ausge- 

 setzt ist, mit einer Auflösung von 1 Pfd. Eisenvitriol in 

 20 Pfd. Wasser bestrichen. 



Der Anstrich mit der Eisenvitriollösung dient nur 

 zur Fixirung des Kreosots, die Schwefelsäure des Eisen- 

 vitriols neutralisirt das Natron, das Kreosot, nun frei ge- 

 macht, verbindet sich mit der Holzsubstanz, und schützt 

 das Holz vor jeder Einwirkung der Feuchtigkeit. 



Zum Anstriche der Schindeldächer, Stürzböden, Fen- 

 sterrahmen, Thürstöcke und Thüren in Fabriken, Stallun- 

 gen u. s. w., aller möglichen Wirthschaftsgeräthschaften, 

 ist das verdünnte Kreosot -Natron vorzüglich geeignet. 



Femer ist es ein zuverlässiges Schutzmittel gegen 

 Hausschwamm, Fäulniss und Vermoderung der Holzbe- 

 standtheile in ebenerdigen Localitäten. 



Brückenhölzer und Geländer werden durch Anstrei- 

 chen mit dem verdünnten Kreosot - Natron wenigstens 

 zweimal so lange dauern, als dies jetzt der Fall ist. 



Das Schiffbauholz wird auf dieselbe Art vor Fäul- 

 ni.ss und Wurmfrass geschützt, und demselben eine grös- 

 sere Dauerhaftigkeit gegeben. 



So vorbereitetes Holz hat sich nach Vohl's Erfah- 

 rungen zwölf Jahre (fortwährend den wechselnden Ein- 

 flüssen der Atmosphäre ausgesetzt) ohne Spuren einer 



